sua superfície com um pano humedecido.2.3.2. Resistência a hidrocarbonetosA face exterior de cada uma destas três amostras é então friccionada ligeiramente, durante um minuto, com um pano de algodão embebido numa mistura composta de 70 % de n-heptano e 30 % de tolueno (percentagens volumétricas), deixando-se por fim secar ao ar livre.2.3.3. ResultadosExecutados sucessivamente os dois ensaios acima referidos, o valor médio da variação na transmissão Ä t = (T2 - T3)/T2, medido nas três amostras pelo método descrito no apêndice 2 do presente anexo, não deve exceder 0,010 (Ä tm &lt;= 0,010).2.4. Resistência à deterioração mecânica2.4.1. Método de deterioração mecânicaA face exterior de três novas amostras (lentes) é submetida ao ensaio uniforme de deterioração mecânica, pelo método referido no apêndice 3 do presente anexo.2.4.2. ResultadosNo final deste ensaio, as variações:da transmissão: Ä t = (T2 - T3)/T2,e da difusão: Ä d = (T5 - T4)/T2,são medidas, segundo o método referido no apêndice 2, sobre a área especificada no n.o 3.2.4.1.1 do presente regulamento. O valor médio relativo às três amostras deve ser tal que:Ä tm &lt;= 0,100;Ä dm &lt;= 0,050.2.5. Ensaio da aderência de eventuais revestimentos2.5.1. Preparação da amostraSobre uma área de 20 mm × 20 mm no revestimento da lente, talha-se, com auxílio de uma lâmina de barbear ou de uma agulha, um reticulado de quadrados com cerca de 2 mm × 2 mm. A pressão sobre a lâmina de barbear ou a agulha deve ser suficiente para cortar, pelo menos, o revestimento.2.5.2. Descrição do ensaioUtiliza-se uma fita adesiva com uma força de aderência de 2 N/(cm de largura) +-20 %, medida segundo as condições normalizadas especificadas no apêndice 4 do presente anexo. Esta fita adesiva, com a largura mínima de 25 mm, deve ser comprimida durante, pelo menos, 5 minutos sobre a superfície preparada de acordo com a descrição feita no n.o 2.5.1. Em seguida, carrega-se a extremidade da fita adesiva de modo que a força de aderência à superfície considerada seja equilibrada por uma força perpendicular a essa superfície. A fita é então arrancada à velocidade constante de 1,5 m/s +- 0,2 m/s.2.5.3. ResultadosNão se pode verificar alteração notória na superfície reticulada. São toleradas alterações nas intersecções dos quadrados ou nas extremidades dos cortes, desde que a área alterada não exceda 15 % do reticulado.2.6. Ensaios de faróis completos com lentes de plástico2.6.1. Resistência à deterioração mecânica da superfície da